ЭТЮДЫ ПО ЕРИСТАЛЛОГЁНЕЗИСУ. 
3 
кристаллъ какъ бы оплавляется, наконецъ грани совершенно сливаютсп въ одну кривую 
поверхность, между тѣмъ какъ нижняя часть кристалла остается правильно образованною; 
грани все время остаются гладкими, углы и ребра острьши; кристаллъ несошіѣнно про- 
должаете растп въ то время, когда верхняя его часть растворяется. По характеру граней 
{111 } можно даже замѣтить границу между растворяющейся частью и растущею. 
Чтобы наглядно убѣдиться въ томъ, что здѣсь происходитъ именно раствореніе, а но 
какое-либо неравномѣрное отложеніе вещества на разныхъ частяхъ растущаго кристалла 
(что, какъ показываютъ другія наблюденія надъ ростомъ кристалловъ, вполнѣ возможно), 
выбраны были два большихъ октаэдрическихъ кристалла квасцовъ (размѣры ихъ дости- 
гали до 4 см. въ ребрѣ), помѣщены въ насыщенный растворъ квасцовъ, при чемъ верхняя 
грань октаэдра находилась на глубинѣ 2 — 2,5 см. На верхнюю грань поставлена гирька 
въ 500 гр. вѣсомъ (опытъ преслѣдовалъ сверхъ сего еще другую цѣль). Сосудъ съ раство- 
ромъ для большей равномѣрпости окружающей его температуры былъ поставлепъ на ме- 
таллическую сѣтку на треножникѣ. Одинъ кристаллъ находился въ растворѣ, при свобод- 
номъ испареніи послѣдняго, въ теченіе 14 дней, а второй 16-ти. Оба кристалла обнару- 
жили раствореніе большей части поверхности кристалла. Ростъ же ограничился тою частью 
кристалла, которая находилась въ нижнемъ слоѣ раствора не болѣе 1,2 см. толщины. 
Раствореніе верхней части зашло настолько далеко, что наблюдалось не только закруглепіе 
реберъ и угловъ, не только появились борозды, сбѣгающія отъ верхней грани кристалла 
книзу, но растворилась въ значительной степени верхняя грань. Остался нетронутымъ 
участокъ ея, прикрытый гирькой, да и опъ вслѣдствіе боковаго притока растворяющей 
жидкости, постепенно уменьшался (у кристалла, находившаяся въ растворѣ 16 дней, нера- 
створившійся островокъ, имѣлъ 
видъ небольшого бугорка). Всѣ 
описанныя явленія можно видѣть 
на прилагаемыхъ ФотограФиче- 
скихъ снимкахъ (фиг. 2 и 3). 
Цѣлый рядъ подобныхъ наблю- 
дение показываетъ, что условія, 
при которыхъ кристаллъ растетъ 
ВЪ раСТВОрѢ, находящемся ВЪ ф пг . 2. Кристаллъ кал. квас- Фиг. 3. Кристаллъ кал. квас- 
ІІОКОѢ СЪ теченіемъ времени Ста- цовъ, находившейся въ рас- цовъ, находившиеся въ рас- 
творѣ 14 дней. творѣ 16 дней. 
новятся неодинаковыми для раз- 
личпыхъ частей его. Въ первое время (различно — при разной температурѣ и различной 
глубинѣ) всѣ части кристалла расту тъ одинаково. Затѣмъ начинаютъ появляться на верх- 
иихъ частяхъ октаэдра комбинаціонныя грани {100}, къ которымъ позднѣе присоединяются 
грани { 1 10}. Дальнѣйшее измѣненіе выражается въ слабомъ закругленіи реберъ, нако- 
нецъ — наступаетъ рѣзко выраженное раствореніе верхиихъ частей кристалла, при продол- 
жающемся ростѣ нижнихъ, 
1* 
